— 586 — 



Questa tabella, nella quale, prescindendo dalle determinazioni di de Sé- 

 narrnont si scorge la promiscuità dei valori ottenuti per|i due minerali, 

 e come la parisite di Quincy sia più vicina alla sinchisite studiata da me, 

 che alla parisite di Muso, basta a dimostrare in modo evidente che sinchi- 

 site e parisite sono lo stesso minerale. Tuttavia, per togliere di mezzo ogni 

 possibilità di dubbio, ho voluto anche occuparmi alquanto della composizione 



chimica del minerale di Narsarsuk. 



in in 



Le due formule (RF) 2 Ca(C0 3 ) 3 e (RF)Ca(C0 3 ) 2 proposte rispettiva- 

 mente per la parisite e la sinchisite richiedono quantità notevolmente diverse 

 di terre rare e di ossido di calcio: si ha, infatti, 60,96 % R 2 0 3 e 10,41°/ 0 CaO 

 nel caso della parisite, e 51,58 % R 2 0 3 e 17,47°/ 0 Ca in quello della sin- 

 chisite. Data la valentìa di Flink e di Manzelius e la concordanza dei ri- 

 sultati da loro ottenuti, non può certo pensarsi ad una inesatta separazione 

 del calcio e delle terre rare: è molto più verosimile ammettere che il ma- 

 teriale analizzato sia stato alterato. Ed invero, il minerale che Mauzelius 

 ebbe dallo stesso Flink, e che questo ultimo riteneva inalterato e puro, 

 conteneva 2,10°/ 0 H 2 O, eliminabile in gran parte (1,56%) già a 100", il 

 che fa dubitare fortemente della freschezza della sostanza analizzata, Il Flink 

 non dà alcuna indicazione precisa sul materiale sottoposto all'analisi: descri- 

 vendo la sinchisite, la dice di colore giallo di cera, passante al giallo gri- 

 giastro chiaro o bruno, mentre la porzione centrale dei cristalli grandi è di 

 colore grigio cenere chiaro. Anche i cristalli da me studiati hanno agli 

 estremi dell'asse verticale colore bruno-scuro con vivo splendore, ma nella 

 porzione centrale presentano colore più chiaro e splendore molto minore, 

 dando l' impressione di costituire una sostanza più o meno alterata. In alcuni 

 cristalli nella parte centrale si nota addirittura una fascia non molto estesa 

 di sostanza bianco-grigiastra o grigia, meno dura, e che rappresenta, eviden- 

 temente, uno stadio di alterazione ancora più progredito. Esaminando nel- 

 l'interno i cristalli rotti, è facile riconoscere in essi l'esistenza di una strut- 

 tura zonata e di parti in condizione di freschezza molto diversa. Notevolissimi 

 sono, poi, dei cristalli somiglianti grandemente alla parisite del Muso, perchè 

 presentano dei piani di separazione secondo la base, con quello stesso colore 

 più chiaro e splendore un po' madreperlaceo che già Bunsen ebbe ad osser- 

 vare nella parisite. 



Al microscopio, i frammentini staccati dalle parti nelle quali i cristalli 

 presentano il colore bruno ed il vivo splendore ricordati, si mostrano perfet- 

 tamente omogenei, trasparenti e privi di qualunque traccia di calcite e di 



(') È possibile che Des Cloizeaux abbia inesattamente trascritti i risultati di de Sé- 

 narmont, dovendosi ammettere, altrimenti, un errore troppo grossolano, e di Sénarmont 

 è molto vicino a u> degli altri osservatori, ed w di Sénarmont diviene molto prossimo al 

 valore vero di e se si legge 1,769 invece di 1,569. 



